( 336 ) 



d'une manière permanente ou passagère, avec sa nature ou son origine, son 

 état d'agrégation moléculaire, la température à laquelle elle a été préparée, 

 sa déshydratation ou recalcination au rouge, la durée du contact avec 

 l'eau, enfin un échauffement préalable jilus ou moins élevé et soutenu du 

 lait calcaire. 



» 2" La chaux la moins soluble est celle qui provient du carbonate 

 précipité du nitrate pur au moyeu du carbonate d'ammoniaque. La plus 

 soluble résulte de ta calcination au rouge des chaux de diverses variétés, 

 hydrate cristallisé, chaux de marbre ou de nitrate. 



» 3° L'hydrate de chaux cristallisé ne se dissout qu'avec une excessive 

 lenteur aux températures voisines de la glace fondante. 



» 4" l'Iusieurs lavages successifs de la chaux, une simple élévation de 

 température, de 3o à 45 degrés, du lait calcaire, diminuent momentané- 

 ment la solubilité, tandis que la déshydratation ou le recuit au rouge 

 l'exagère considérablement, et d'une façon permanente. 



» 5" La solubilité est surtout notablement diminuée par une ébullition 

 du lait de chaux, soutenue pendant une ou deux heures; l'effet produit 

 ne s'affaiblit avec le temps, pour disparaître à peu près complètement, que 

 si l'on a opéré sur de la chaux de marbre délayée depuis plusieurs mois. 

 L'effet est permanent sur la chaux recuite, dont la solubilité est ramenée à 

 celle de la précédente. 



» 6" La solubilité des divers échantillons calcinés, plus ou uioins fort 

 et longtemps, variable dans l'origine, tend vers une limite qu'elle atteint 

 après une durée de trois à six mois. 



» 7"^ Pour toutes les variétés, les différences de solubilité sont moins 

 marquées à 100 degrés qu'aux températures ordinaires, et sont d'ailleurs 

 fort minimes. 



» 8" Les nombres trouvés à zéro, 54 et 100 degrés, sont très-.sensible- 

 ment différents de ceux donnés par Dalton et Phillips. 



» 9" Quelle que soit la variété essayée, sa solubUité offre de i5 à 

 45 degrés une singularité représentée graphiquement par une inflexion en 

 sens contraire de la courbe figiu-ative de celle solubilité. 



» 10" Cette sorte d'irrégularité n'est pas due à une différence dans le 

 degré d'hydratation de la chaux au-dessus ou au-dessous de 3o degrés. 



» 11" L'hydrate qui cristallise au-dessus de 60 degrés a la même com- 

 position chimique (CaO, HO), la même forme cristalline (prismes aj)latis 

 réjiuliers), et sensiblement la même densité (2,236) (jue l'hydrate produit 

 à la température ordinaire 



